113 



trums isotrop. Es entspricht demnach das optische Verhalten 

 dieser Mischkrystalle dem des Apophyllits. 



Die Mischkrystalle mit vorwiegendem Bleigehalt zerfielen, 

 in Platten ||oK im parallelen polarisirten Licht betrachtet, 

 in ebenso viel Sektoren, als Umgrenzungselemente vorhanden 

 waren. Die Intensität der Helligkeit wechselte bei dem 

 Drehen des Präparates; die geringste Intensität zeigte jeder 

 Sektor dann, wenn seine Bandkante einen Winkel von 35° 

 bez. 55° mit den Schwingimgsrichtungen der Nicols bildete. 

 Mit dem Gypsblättchen untersucht, zeigten die Platten ein 

 auffallendes Verhalten (Fig. 16), indem die gegenüberliegenden 

 Sektoren nicht, wie in der Regel, gleich, sondern verschieden 

 gefärbt waren; aus der Farbenvertheil ung konnte man schliessen, 

 dass die Richtung der gleichen Elasticitätsaxen in ihnen nicht 

 parallel sein konnte. Durch die Untersuchung im convergen- 

 ten Licht wurde dies Verhalten erklärt : Die Krystalle waren 

 zweiaxig ; die Ebene der optischen Axen wechselte von einem 

 Sektor zu dem andern (Fig. 17); sie war gleich in den Sek- 

 toren 1, 3 und 5 und wieder gleich in den Sektoren 2, 4 

 und 6; die Richtung der optischen Axenebene war so, dass 

 sie in zwei gegenüberliegenden Sektoren zu einander senk- 

 recht stand. Die erste Mittellinie war die Normale zur Platten- 

 ebene, die Axe der kleinsten Elasticität lag, wie aus dem 

 Verhalten im parallelen Licht zu erkennen, senkrecht zur 

 Ebene der optischen Axen, folglich waren die Krystalle op- 

 tisch positiv. 



Mischkrystalle aus einer Lösung, die neben dem Calcium- 

 salz nur geringe Mengen des Bleisalzes enthielt, zerfielen im 

 parallelen polarisirten Licht ebenfalls in 6 Sektoren, die Aus- 

 löschimg fand jedoch parallel und senkrecht zur Randkante 

 eines jeden Sektors statt. Die kleinste Elasticitätsaxe stand 

 in jedem Sektor senkrecht zur Randkante. Im convergenten 

 Licht zeigten die Krystalle das Axenbild zweiaxiger Krystalle, 

 die Ebene der optischen Axen stand in jedem Sektor senk- 

 recht zur Randkante, die Krystalle waren demnach optisch 

 negativ. Ebenso wie diese verhielten sich die Mischkrystalle 

 von unterschwefelsaurem Calcium und Strontium. 



N. Jahrbuch f. Mineralogie etc. 1885. Bd. I. 



8 



